456 



verwandeln. — 2. E.'rhitzung des Diamanten bei Zutritt der 

 Luft. Dies geschah in der Muffel eines Probirofens durch 6 Brenner 

 mit Bunsenschen Flammen. Diamant und Graphit auf einen Thonscher- 

 ben hineingeschoben decrepitirten in der grössten Hitze iiicht. Heraus- 

 genommen hört der Diamant bald auf zu glühen und brennt nicht fort, 

 wird in der Muffel zuerst rothglühend, nimmt dann die Farbe der Thon- 

 scherben an, und wird im stärksten Lichte weissglühend, behält Farbe 

 und Glanz, bis er immer kleiner werdend endlich verschwindet mit einem 

 letzten starken Aufglühen. Bei der Verbrennung erhalten die Oktaeder 

 und Spaltflächen sogleich regelmässig dreieckige Eindrücke, ähnlich wie 

 mit Säuren behandelte Krystalle. Bei langer Einwirkung der Hitze verei- 

 nigen sich die Eindrücke, es entstehen auf den Flächen ganze Gebirgszüge 

 mit scharfen Kämmen , Kämme und Thäler durchschneiden sich, es entt 

 steht eine rauhe Fläche mit spitzen Ecken, bis der Krystall verschwinde. 

 Nichts von Abrundung der Kanten und Ecken, von beginnender Schmel- 

 zung, von Brennen mit Flammen, vielmehr geht jedes Atom aus dem 

 festen Zustande unmittelbar in den gasförmigen über. Keine stellenweise 

 Schwärzung und Umänderung in Graphit. So oft auch der Diamant aus 

 der Weissglühhitze herausgenommen wurde, war er stets weiss. Auch 

 vor dem Löthrohre schwärzt der Diamant sich nicht , verschwindet auch 

 hier mit einem letzten hellen Aufblitzen. Gegen diese Beobachtungen 

 sprechen die von Foucroy im J. 1782, der kleine Diamanten beim Ver- 

 brennen in der Muffel wie mit Russ überzogen fand, wahrscheinlich aber 

 infolge des Holz- und Steinkohlenfeuers. Dafür sprechen auch Morrens 

 Versuche, dessen geschwärzte Diamanten nach der Reinigung nichts an 

 Gewicht verloren hatten. Dagegen erhält man bei Verbrennug im Brenn- 

 punkt eines Brennspiegels theils in freier Luft theils in Sauerstoff und vor 

 dem Knallgasgebläse fast stets Schwärzung auf der Oberfläche und im 

 Innern, also Umwandlung in Graphit, so nach Schrötters und Morren's 

 Versuchen. Die Ursachen dieser Umwandlung sind noch nicht ermittelt. 

 ■ — 3. Die bei der Verbrennung derDiamanten entstehenden 

 Eindrücke sind zuerst von Morren beobachtet. Es sind regelmässig 

 dreieckige Vertiefungen so auf den Oktaederflächen gelegen, dass ihre 

 Selten den Kanten entsprechen. Sie spitzen sich in der Tiefe zu oder 

 haben einen ebenen Boden. Sie werden von den Flächen des Würfels oder 

 Ikositetraeders hervorgebracht. Da aber letzte beim Diamant gar nicht 

 vorkommen , so vermuthete R. die Entstehung durch Würfelflächen. Die 

 Messung aber bestättigte das nicht, und theilt Verf. die bezüglichen Zah- 

 len mit, welche die Würfelflächen ausschliessen und den Flächen eines 

 niedrigen Ikositetraeder entsprechen. Auf einen Hexakisoktaeder entstan- 

 den in der Muffel sogleich zahlreiche Dreiecke auf allen Flächen , ausser- 

 dem viele krumme Furchen auf der Mitte der Oktaederflächen. Die Fur- 

 chen entstehen durch eine Aneinanderreihung der Krystalle. Sehr gut 

 sind übrigens die Eindrücke zu studiren an Splittern, die beim Spalten 

 derDiamanten abfallen. Darunter sind häufig dünne Platten, deren Haupt- 

 üächen Spaltungsflächen sind und die auch noch andere Spaltnngsfläcben 

 in den Rändern zeigen. Bei diesen Splittern erhält man die dreieckigen 



